346 Sechzehnter Abschnitt. Hölzer. 



ZU binden. Diesen Standpunkt nimmt Klason ein und nähert sich da- 

 mit der Ansicht von H. Wislicenus i), der das Lignin als durch das 

 Kolloid Zellulose regellos aus dem Kambialsafte adsorbiert ansieht. Eine 

 derartige Auffassung der Beziehungen zwischen den Kohlehydraten, ins- 

 besondere den Zellulosen des Holzes und dem Lignin, bedeutet in gewissem 

 Sinne eine Rückkehr zu der alten Anschauung von Payen, der- 

 zufolge die Verholzung der Zellwandung in einer Inkrustation oder 

 Einhüllung der ursprünglichen Zellulose durch fremde Stoffe besteht. 

 Klason war ursprünglich der Meinung gewesen, daß im Holze im 

 wesentlichen giukosidartige Verbindungen von Zellulose und anderen 

 Kohlehydraten mit Ligninstoffen vorliege, ähnlich wie Lange u. a., ver- 

 anlaßt durch die Tatsache, daß im Holze die Zellulose ihre charakte- 

 ristischen Reaktionen und die ihr eigentümliche Lüslichkeit in Kupfer- 

 oxydammoniak erst dann zeigt, wenn das Lignin entfernt oder an- 

 scheinend durch Einwirkung von hydrolytisch wirkenden Agentien dessen 

 Bindung an die Kohlehydrate gelöst worden ist, von Estern der Zellu- 

 lose mit Ligninsäuren sprachen. 



Indes muß doch gesagt werden, daß eine vollkommene Klärung der 

 Ansichten über die Konstitution des Holzes noch keineswegs erreicht 

 wurde. 



Die Bestimmung der Summe der Zellwandbestandteile oder Roh- 

 faserbestimmung. Zumeist wird noch das Verfahren von Henneberg 

 und Stohmann (Weender Verfahren) verwendet. Darnach werden 3 g 

 der lufttrockenen zerkleinerten Substanz, deren Wassergehalt in einem 

 gesonderten Anteile zu bestimmen ist, mit 200 ccm Schwefelsäure von 

 1,25 Proz. 1/2 Stunde gekocht. Der nach dem Absetzen und Dekantieren 

 erhaltene Lüsungsrückstand wird zweimal mit 200 ccm kochenden Wassers 

 dekantierend gewaschen. Das nach dem Absetzenlassen der vereinigten 

 Dekantate in einem hohen Zylinder erhaltene Sediment wird mit der 

 Hauptmenge des Ungelösten vereinigt, 1/2 Stunde mit 1 ,25 proz. Kali- 

 lauge gekocht, durch ein gewogenes Filter filtriert, mit heißem und 

 kaltem Wasser, schließlich mit Alkohol und Äther gewaschen, getrocknet 

 und gewogen. Der Filterinhalt weniger Asche ist die Rohfaser oder 

 Holzfaser. Bezüglich zeitsparender Ausführungsformen wie auch anderer 

 Methoden der Holzfaserbestimmung muß auf analytische Handbücher 

 verwiesen werden 2). 



1) Zeitschr. f. Chem. u. Ind. d. Kolloide, Heft 1 u. 2 (1910;; Tharandter Jahr- 

 buch 60, p. 313 ff. (1909). 



2) In J. König, Die Untersuchung landwirtschaftlich wichtiger Stoffe, Berlin 

 1911, p. 290 ff. finden sich die Ausführungsformen der Holzfaserbestiramung von 

 Holdefleiß und von Wattenberg wie auch die Methode von J.König eingehend 

 beschrieben. 



